424 



Otto Bloch. 



Die chemische Analyse. 

 Wegen der Pulverform der Ausgangsmaterialien ist es nicht 

 immer möglich gewesen, das in den Ofen eingeführte Material rest- 

 los zusammenzuschmelzen; es blieben vielmehr meist einige Perlen 

 abseits von der grossen Schmelzmasse im Schiffchen liegen. Um die 

 Resultate in Funktion des Prozentgehaltes richtig anordnen zu können, 

 erschien deshalb eine chemische Analyse als wünschenswert. Der dipL 

 Chemiker, Herr H. Huebscher, Assistent an der Eidg. Techn. Hoch- 

 schule, hatte die Freundlichkeit, mir diese Analyse auszuführen. Die 

 Mittelwerte dieser Bestimmungen sind ebenfalls in die Tabelle H ein- 

 getragen. Sie dürfen nach den Angaben des Herrn Huebscher bis 

 zur ersten Dezimal-Steile als zuverlässig gelten. Trotz den Abweich- 

 ungen, welche die Analyse von den beabsichtigten Mischungsverhält- 

 nissen nachwies, werde ich mich auch in Zukunft für die Bezeichnung 

 der Legierungen der Kürze halber der runden Zahlen bedienen. 



Tabelle H. 



HI. 

 Die Messungen unter dem Umwandlungspunkt. 



A. Die Methode. 



Als TJntersuchungsmethode für die Messungen bei Temperaturen 



unterhalb des Umwandlungs- oder Curie'schen Punktes wurde die 



von Prof. Weiss erdachte Methode des maximalen Drehmomentes in 



Anwendung gebracht, die bereits in der Literatur beschrieben und 



') Nicht analysiert. Bezüglich 100 7o vergleiche Seite 469. Anmerkung ^). 



^1 Wegen Mangel an Material konnte hier keine Analyse vorgenommen werden. 

 Es werden daher im folgenden die beabsichtigten Werte 60% Ni und 4070 C.o 

 als gültig angenommen. 



